1 U CALORIMÉTRIE DKS SUBSTANCES FERR0-MAGNÉTIQUE8 



d'autant plus que pour le ter que nous avons traité de la même 

 manière les propriétés magnétiques n'ont pas été influencées 

 par la fusion. Nous avons travaillé la fonte de nickel sur un tour 

 et lui avons donné la forme d'un cylindre de 4 cm. de long et 

 de 3 cm. de diamètre. Un crochet de même métal permettait 

 la suspension dans le four. 



Le tableau suivant donne les valeurs de la chaleur spécifique 

 moyenne telle que nous l'avons obtenue pour le nickel. 



Tableai: III. — Chaleur spérifique moyenne du nickel 

 rapportée à Ki def/rés crntifirades 



Ces résultats sont marqués par des croix dans la fig. 22. Nous 

 constatons tout d'abord que l'angle au point 6 est parfaitement 

 dessiné, il ne présente pas trace d'arrondi. C'est à notre con- 

 naissance la première fois que l'on est arrivé à déterminer par 

 l'expérience cet angle avec une aussi grande exactitude. 



B. Calcul de la chaleur spécifique vraie., 

 la chaleur spécifique moyenne étant connue. 



Le passage des quantités de chaleur observées (ramenées à 

 16 degrés) aux chaleurs spécifiques vraies consiste à prendre la 

 dérivée d'une fonction. Nous allons décrire deux méthodes que 

 nous appellerons méthode des escaliers et méthode des tan- 

 gentes. 



